42S Aclitzelinfer Absclinitl. Fasern. 



dio reichlich unicr der Oherh.iut .lulticIeiKlcn cinfachon, hloss ans Bast- 

 zellon bestehenden Baststränge an der Faserhildung Antheil. 



In feinen Torffasern, wie sie namentlich in der Torfwatte voilieu;en. 

 lindet man fast nur Basthündcl des "Wollgrases. In gröberer Torffaser, 

 in gröberem Gespinnste hat K. Linsbauer auch Eriojjhorfnn-W uizchi. 

 BlaUolierhautstüeke vom \\ollgrase, Stämmchen von Torfmoo.s-Art»'n 

 (Sp//a(jn/(i/i), ferner dünnere Zweige von Cdlhnid nihjdris und von 

 Andromcda jwUfolin gefunden. — Die Torffaser hat eine Länge von 

 2 — 118, meist von 40 — 60 mm, eine beiläulige Dicke von 10 — 100«, 

 manchmal auch darüber oder darunter. Die Faser« besieht haupt- 

 sächlich aus Bastzellen, doch haften auch Oberhautpartien oder Gefäs-s- 

 resle an. Die BastzQllen erscheinen unter Mikroskop gelbbraun und sind 

 nach Ausweis der Phloroglucinprobe zumeist verholzt. Sehr be- 

 zeichnend für die Torffaser ist es, dass die fast nie feh- 

 lenden Oberliaulst ücke gleichjalls die Verholzungsreaction 

 zeigen'). 



Sehr eingehend wurden die pliysikalischen und technischen Eigen- 

 schaften der nach dem Zschörn er 'sehen Verfahren gewonnenen Torf- 

 faser von Schatz (1. c.) ermittelt. Aus seinen Bestimmungen sei Folgendes 

 hervorgehoben. Das specilische Gewicht beträgt im Mittel 1,334, die 

 absolute Festigkeit 1,87 kg/mm^, die Reisslänge 1,4 km, die Wassermenge 

 im lufttrockenen Zustande 9,49 Proc, die Aschenmenge 2,04 Proc. 



Die Torffaser glimmt nur schwer und verbrennt ohne zu llaiiunen. 

 Von besonderer Wichligkeil ist die hohe Absorplionsfäbigkeil der Tori- 

 faser, welche nicht in den natürlichen Eigenschaften der Bastfaser 

 begründet ist, sieb vielmehr erst in Folge des >'ertorfnngsproocsses 

 einstellt und wohl auf eine partielle llumificirung der Zellhaul zurück- 

 zuführen sein dürfte. Die aseptischen, ja sogar antiseptischen Eigen- 

 schaften des Torfes gehen auch auf die Torffaser über, namentlieh auf 

 die nach dem Zschörn er 'sehen Verfahren erzeugte, da dieselbe ohne 

 jede chemische Einwirkung, nämlich auf rein meehanischem Wege ab- 

 geschieden wurde. 



Die Torffascr kann für sich verspoimen und verwebt werden. Sie 

 wird aber auch mit anderen I"'asern (^^'oli(^ Baumwtille u. s. w.) gemengt 

 verarbeitet. Sie wird verwendet zur Herstellung von Teiipicbeii. Läufern. 

 Decken (Pferdedecken), hygienisrhen llekleidnngssliin'en u. s. w.. f'ein.r 



\, Da liier in die Icineren ütjlails der niikr(>sko|)is(li( n Ciiaraklerislik der lOrl- 

 fa.ser und ilire llrilersclieidiin); von anderen Fasern nidil naher eingefianpen werden 

 kann. >•<> sii auf die iielrcircnden Abliandlunpen von (liirkc, insliesondore aul dir 

 ausriiliriirlien (Inlcisiic'liiihtjc'n K I, i n > li ;i (i c r' s xrrwiesen. 



